Rubens 7 und K. Hoi-fmann: Über die Strahlung geschwärzter Flächen 



420 



P^g- -^- Die Kurve fiir die 



Gesamtstrahlung 

 stimmt im wesent- 

 liclien mit derjenigen 

 überein, die Hr. F. 

 Kurlbaum' für das 

 Emissionsvermögen 

 von Petroleumruß 

 von ioo° C bei ver- 

 schiedenen Schicht- 

 dicken gefunden hat. 

 Auch hier liegt das 

 Maximum bei einer 

 Dicke der Rußschicht 



mg 

 von etwa 30 ,^^ . 

 dcm^ 



Während aber die 

 Kurve des Hrn. Kurl- 

 baum bis zu etwa 

 95.o°/o ansteigt, ist der größte von uns gefundene Wert nur 92.5°/o. Die 

 Differenz kann einerseits in einer Verschiedenheit des verwendeten Materials zu 

 suchen sein, anderseits hat Hr. Kurlbaum bei 100° gearbeitet, während wir bei 

 1 84° gemessen haben. Wenn überhaupt ein merkliches Temperaturgefälle in 

 den Rußschichten vorhanden ist, so muß dasselbe bei einer höheren Tempe- 

 ratur natürlich größer sein als bei einer tieferen. Aus der Abkühlung eines 

 mit lieißem Anilin gefüllten Glaskolbens unter ständigem Umrühren ergab sich, 

 daß die Temperaturabnahme pro Minute bei 180° 2.5mal so groß ist wie bei 

 100°, wenn die Zimmertemperatur 14° beträgt. Angenähert dasselbe Verhältnis 

 ergibt sich also auch für das Temperaturgefälle in den Rußschichten. Damit 

 wäre eine Temperaturabhängigkeit der ^Emissionswerte, wenn auch nicht quan- 

 titativ, erklärt. Außerdem wäre noch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß 

 auch das wahre Emissionsvermögen von der Temperatur abhängig ist. 



Um das Temperaturgefälle in der Schiclit herunterzudrücken, Avandten 

 die HH. CuovA und Compan' folgende Methode an. Sie berußten eine Platte 

 dünn, badeten dieselbe in vVlkohol und ließen sie dann trocknen. Die so 

 präparierte Platte wurde mit einer zweiten dünnen Schicht möglichst gleich- 

 mäßig überzogen und ebenso behandelt. Dieses Verfahren wurde so oft wieder- 

 holt, bis eine genügende Schwärze erreicht war. Die auf diese Weise von uns 

 liergestellten Platten hatten eine unansehnliche graue Färbung, auch bildeten 

 sich stets beim Baden im Alkohol feine Streifen, doch gelang es, wenn man 

 möglichst viele und dünne Schichten übereinanderlegte, den Platten ein einiger- 

 maßen homogenes Aussehen zu verleihen. In der Tabelle sind die 3 unter- 

 suchten Platten unter der Bezeichnung »Crovaruß« angeführt. Man erkennt 

 heim Vergleich der gefundenen Werte mit den entsprechenden Werten für den 



' Compt. rend. 126, 1898, S. 707. 



